ser vistocomo uma etapa reguladora, onde variacoes vindas da moagem e homogeneizacao docru serao minimizadas, objetivando a producao de um clinquer de boa qualidade.Quanto maior a saturacao do clinquermaior a caloria necessaria para completa queima.Principais parametros que atuamdiretamente nas condicoes de queima do cru em ordem de importancia :* Saturacao* Modulo de Silica* Modulo de Aluminio* Quantidade de fase viscosa formada* Menores constituintes ou mineralizadores* Finura do cru* Distribuicao de tamanho de particulas* Taxa de aquecimento* Temperatura de queima* Grau de compactacao do cru2 - FASE LIQUIDA :A fase liquida e composta de C3A,C4AF, os Alcalis (K2O e Na2O) em seuscompostos de Enxofre e parte do MgO.A menor temperatura em que se inicia aformacao do liquido e entre 1.250OC e 1.280OC. Quasetodas as misturas cruas apresentam o inicio de formacao de liquido nesta faixade temperatura e a partir desta a quantidade aumenta progressivamente,dependendo da composicao do cru.A temperatura de clinquerizacao dependeda composicao quimica da mistura crua, variando numa faixa correspondente a quantidade de fase liquida.Existe um minimo necessario e um maximoonde ja ocorre a formacao de bolas e aneis de clinquer.A faixa normal e entre 20% a 30% defase liquida que pode ser calculada pelas formulas para diferentestemperaturas.% Fase liquida a 1.340Oc = 6,1y+ a + b% Fase liquida a 1.400OC = 2,95x + 2,2y + a + b% Fase liquida a 1.450OC = 3,0x+ 2,25y + a + bonde : x = %Al203y = %Fe2O3a = % de MgO. Valor maximo de 2,0%b = % de Alcalis totais em Na2Oou seja :% Na2O total equivalente = % Na2O + 0,658 x % K2OA velocidade da reacao declinquerizacao nao depende apenas da quantidade de liquido formado, mas tambemda sua velocidade e tensao superficial. O efeito na reducao da viscosidade nafase liquida e afetado pelos seguintes oxidos na ordem decrescente : Na2O < CaO < MgO < Fe2O3 < MnO Pode-se dizer que os principais efeitose influencias da fase liquida sobre a clinquerizacao sao :* Velocidade e eficiencia da clinquerizacaodepende da quantidade e viscosidade da fase liquida.* A modulacao do clinquer, indispensavel parauma boa operacao do resfriador de grelha, depende fundamentalmente da faseliquida.*Aformacao de aneis de clinquer e bolas, bem como a colagem protetora da zona declinquerizacao, sao consequencia da fase liquida.*Afase liquida nada tem a ver com as colagens observadas no pre aquecedor. Seu aparecimento inicia-se entre 1.250OCe 1.280OC.3 - FORMULASEMPIRICAS DE CONTROLE DE QUEIMA :Varias pesquisas ja feitas apontam variosmetodos de comparacao e controle da queima de uma farinha. Algumas destas seraodiscutidas agora. Elas levam em conta apenas os parametros que o pesquisadorclassificou como mais importante para o processo.3.1- Fator de Queima :E a teoria que associa os modulos desaturacao e Silica com Alcalis e MgOpara avaliar a facilidade ou dificuldade relativa de queima, permitindocomparar misturas cruas ou clinqueres de composicoes quimicas as mais diversas.E definido pela expressao :B.F. = SAT + 10 MS - 3 (MgO + Alcalistotais) Onde MgO e limitado em 2%, quecorresponde a solubilidade deste nas fases de clinquer.E uma relacao numerica derivada deobservacoes praticas, sendo importantes notar : *1%de variacao conteudo de Alcalis ou MgO, afeta